令和５年度 建設技術審査証明事業（下水道技術）
技術概要書

下水道複合マンホールの更生工法および防食工法－シートライニング工法－ＭＬＲ工法

技術

審査証明

事

限 2029 年 3月31日

下水第2効期

道技術

技術名称：ＭＬＲ工法

（公財）

3号

有

34

［基準達成型 ’18・開発目標型］

設業

建設技術審査証明書

建（下水道複合マンホールの更生工法および防食工法－ シートライニング工法 －）日本

下 水 道 新技

術機構

ૣऔબྶల!!࣢

（ 開 発 の 趣 旨 ）下水道の老朽化したマンホールは，硫化水素等に起因するコンクリートの腐食や経年劣化による強度の低下など改築・更新が必要になってきている。しかし，都市部では交通事情等により開削による改築・更新は非常に困難な状況にある。
これらの問題を解決するため，非開削で施工できる，強度と防食性を付与するマンホール更生工法（Ｅ工法）および現場条件に左右されない無機系グラウト材をもちいる防食工法（Ｇ工法）を併せ持つＭＬＲ工法を開発した。
（ 開 発 目 標 ）◇基準達成型 ’18 審査－防食（シートライニング工法）：１．更生工法（Ｅ工法）開発目標（６）◇開発目標型審査：１．更生工法（Ｅ工法）開発目標（１）～（５），（７）～（９）２．防食工法（Ｇ工法）開発目標（１）～（４）
本技術の開発目標は、次に示すとおりである。
１．更生工法（Ｅ工法）（１）施工性：１～３号マンホールに対して施工ができること。
（２）既設マンホールとの一体化：表面部材と充てん樹脂および既設マンホールは，一体性を有すること。
（３）耐荷性能
１) 更生した組立マンホールは，「下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール (JSWAS A-11)2005」の軸方向耐圧試験および側方曲げ試験において，以下の耐荷性能を有すること。
①軸方向耐圧強さ：240 kN の荷重で破壊しないこと。
②側方曲げ強さ：ひび割れ荷重が 6.9 kN/m 以上，破壊荷重が 10.4 kN/m 以上であること。
２）更生した現場打ちマンホールは，１）と同じ耐荷性能を有すること。
３）ＭＬＲ充てん樹脂の圧縮強度は，60 MPa 以上であること。
（４）耐久性能
１）耐薬品性 : ＭＬＲモールドは ,「下水道用強化プラスチック複合管 (JSWAS K-2) 2017」と同等以上の耐薬品性を有すること。
２）耐硫酸性 : ＭＬＲモールドは ,50 年間相当の耐硫酸性を有すること。
３）耐劣化性 : 更生した１号組立マンホールは，50 年間相当の走行車両により受ける繰り返し荷重に対して耐久性（耐劣化性能）を有すること。
４）水密性 : 更生部は，0.1 MPa の内水圧および外水圧に耐える水密性を有すること。
（５）耐震性能
１）本体部 : 更生したマンホールは , レベル１地震動，レベル２地震動に対し，耐震性を有すること。
２）接合部強度試験 : 更生した１号マンホールは，レベル２地震動より想定されるせん断力を受けても更生材料に損傷がないこと。
（６）防食被覆性能：更生工法（Ｅ工法）は , 以下の性能を有すること。
１）耐硫酸性 :10 ％の硫酸水溶液に 60 日間浸せきしても被覆にふくれ , 割れ , 軟化 , 溶出がないこと。
２）遮断性①硫黄侵入深さ :10 ％の硫酸水溶液に 120 日間浸せきした時の硫黄侵入深さが設計厚さに対して１％以下であること。
（目地部は５ ％以下かつ 100 μｍ以下）②透水性 : 透水量が 0.15 ｇ以下
３）接着安定性 : 固着強さが標準状態で 1.5 N/mm2以上，吸水状態で 1.2 N/mm2以上であること。
４）外観性 : 被覆にしわ , むら , 剥がれ , 割れのないこと。
５）耐アルカリ性 : 水酸化カルシウム飽和水溶液に 60 日間浸せきしても被覆にふくれ , 割れ , 軟化 , 溶出がないこと。
６）耐有機酸性 : ５ ％の酢酸水溶液 (23 ℃±２ ℃ ) に 60 日間浸せきしても被覆に , ふくれ , 割れ , 軟化 , 溶出がないこと。
（７）耐衝撃性能：更生部は，「JIS A 6916 建築用下地調整塗布材」と同等以上の耐衝撃性を有すること。
（８）水理性能：更生後のマンホールは，管口断面の縮小がなく，流下性能に影響がないこと。
（９）維持管理性能：更生後のマンホールは，内空断面の縮小による昇降，管路の清掃・浚渫作業等に支障を与えないこと。
２．防食工法（Ｇ工法）（１）施工性：１～３号マンホールに対して施工ができること。
（２）耐久性能
１) 耐薬品性：ＭＬＲモールドは ,「下水道用強化プラスチック複合管 (JSWAS K-2) 2017」と同等以上の耐薬品性を有すること。
２）耐硫酸性：ＭＬＲモールドは ,50 年間相当の耐硫酸性を有すること。
３）水密性：防食部は，0.1 MPa の外水圧に耐える水密性を有すること。
（３）防食被覆性能：更生工法（Ｇ工法）は，以下の性能を有すること。
１) 被覆の外環：被覆にしわ，むら，はがれ，われのないこと。
２）コンクリートとの固着性：0.24 N/mm2以上
３）耐硫酸性：10 ％の硫酸水溶液に 60 日間浸漬しても被覆にふくれ , 割れ , 軟化 , 溶出がないこと。
４）硫黄侵入深さ：10 ％の硫酸水溶液に 120 日間浸漬した時の侵入深さが設計厚さに対して１ ％以下であること。
（目地部は５ ％以下かつ 100 μｍ以下）
５）耐アルカリ性 : 水酸化カルシウム飽和水溶液に 60 日間浸漬しても被覆にふくれ , 割れ , 軟化 , 溶出がないこと。
６）透水性：透水量が 0.15 ｇ以下（４）耐衝撃性能：更生部は，「JIS A 6916 建築用下地調整塗布材」と同等以上の耐衝撃性を有すること。

（公財）日本下水道新技術機構の建設技術審査証明事業（下水道技術）実施要領に基づき，依頼のあった「ＭＬＲ工法」の技術内容について下記のとおり証明する。
なお，この技術は 1999 年３月 10 日に審査証明を取得し，更新された技術である。
2024 年 3 月 13 日

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人日本下水道新技術機構理事長
記

１．審 査 の 結 果
すべての開発目標を満たしていると認められる。
２．審査証明の前提（１）提出された資料には事実に反する記載がないものとする。
（２）本技術に使用する材料は，適正な品質管理のもとで製造されたものとする。
（３）本技術の施工は，標準施工マニュアルに従い，適正な施工管理のもとで行われるものとする。
（４）基準達成型の審査は，「JIS A 7502-2:2015 下水道構造物のコンクリート腐食対策技術―第２部」による要求性能に対して，「下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアル」（平成 29 年 12 月 日本下水道事業団）に定める要求値について確認するものである。
３．審査証明の範囲
審査証明は，依頼者から提出のあった開発目標に対して設定した審査方法により確認した範囲とする。
４．留意事項および付言（１）本技術の施工にあたっては，標準施工マニュアルに基づいた施工を行うこと。
（２）本技術の更生工法の開発目標は，「下水道用マンホール改築・修繕工法に関する技術資料 (2014 年 12 月）」（( 公財 ) 日本下水道新技術機構 ) に定める複合マンホール更生工法の要求性能による。
( 建設技術審査証明（下水道技術）報告書参照 )５．審査証明の詳細
2029 年 3 月 31 日
６．審査証明の有効期限
７．審査証明の依頼者

アクアインテック株式会社
管 清 工 業 株 式 会 社（静岡県菊川市東横地 3311 番地の１）（東京都世田谷区用賀一丁目７番３号）

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人日本下水道新技術機構

技術の概要技術の概要
本技術は，更生工法（Ｅ工法）および防食工法（Ｇ工法）の２種類でありマンホールの劣化損傷度により，最適なライニング材を選択できる工法である。
（１）更生工法（Ｅ工法）
Ｅ工法は,マンホールに強度と防食性を付与し，耐用年数を向上させるマンホールの更生技術である。この工法は，マンホール壁面の腐食などにより強度を失ったコンクリート部分を除去した後，コンクリート腐食の原因となる硫化水素等との接触をＭＬＲモールドＥ（高耐食性ビニルエステル樹脂積層品）により遮断する。さらにコンクリートとの一体化をＭＬＲ充てん樹脂（エポキシ系樹脂）により図り，強度を復元する。マンホール壁面は，ＭＬＲモールドＥとマンホール壁面とをＭＬＲ充てん樹脂を充てんして接着固化させる工法である。
（２）防食工法（Ｇ工法）
Ｇ工法は,腐食損傷等劣化の少ないマンホールを対象とした防食技術である。この工法は，マンホール壁面にコンクリート腐食の原因となる硫化水素等との接触をＭＬＲモールドＧ（高耐食性ビニルエステル樹脂積層品＋裏面：珪砂をＭＬＲモールド用ビニルエステル樹脂で接着）により遮断する。
さらにコンクリートとの一体化をＭＬＲ無機系グラウト材（低粘度ポリマーセメント系）により図り，防食性を付与する。マンホール壁面は，ＭＬＲモールドＧとマンホール壁面とをＭＬＲ無機系グラウト材を充てんして，接着固化させる工法である。

図１－１ Ｅ工法更生後およびＧ工法防食後の状態

技術の特長
技術の特長
技術の特長を以下に示す。
１．更生工法（Ｅ工法）（１）施工性：１～３号マンホールに対して，施工ができる。
（２）既設マンホールとの一体化：表面部材と充てん樹脂および既設マンホールは，一体性を有する。
（３）耐荷性能
１）更生した組立マンホールは，「下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール(JSWAS A-11)2005」の軸方向耐圧試験および側方曲げ試験において，以下の耐荷性能を有する。
① 軸方向耐圧強さ：240 kN の荷重で破壊しない。
② 側方曲げ強さ：ひび割れ荷重が 6.9 kN/m 以上，破壊荷重が 10.4 kN/m 以上である。
２）更生した現場打ちマンホールは，１）と同じ耐荷性能を有する。
３）ＭＬＲ充てん樹脂の圧縮強度は，60 N/mm2 以上である。

（４）耐久性能
１）耐薬品性：ＭＬＲモールドは,「下水道用強化プラスチック複合管(JSWAS K-2)2017」と同等以上の耐薬品性を有する。
２）耐硫酸性：ＭＬＲモールドは, 50 年間相当の耐硫酸性を有する。
３）耐劣化性：更生した１号組立マンホールは，50 年間相当の走行車両により受ける繰り返し荷重に対して耐久性（耐劣化性能）を有する。
４）水 密 性：更生部は，0.1 MPa の内水圧・外水圧に耐える水密性を有する。
（５）耐震性能
１）本体部：更生したマンホールは，レベル１地震動，レベル２地震動に対し，耐震性を有する。
２）接合部強度試験：更生した１号マンホールは，レベル２地震動より想定されるせん断力を受けても更生材料に損傷がない。
（６）防食被覆性能：更生工法（Ｅ工法）は，以下の性能を有する。
１）耐硫酸性：10 ％の硫酸水溶液に 60 日間浸漬しても被覆にふくれ，割れ，軟化，溶出がない。
２）遮断性① 硫黄侵入深さ：10 ％の硫酸水溶液に 120 日間浸せきした時の侵入深さが設計厚さに対して１ ％以下である。（目地部は５ ％以下かつ 100 μｍ以下）② 透水性：透水量が 0.15 ｇ以下
３）接着安定性：固着強さが標準状態で 1.5 N/mm2 以上，吸水状態で 1.2 N/mm2 以上である。
４）外観性：被覆にしわ，むら，剥がれ，割れがない。
５）耐アルカリ性：水酸化カルシウム飽和水溶液に 60 日間浸せきしても被覆にふくれ，割れ，軟化，溶出がない。
６）耐有機酸性：５ ％の酢酸水溶液（23 ℃±２ ℃）に 60 日間浸せきしても被覆のふくれ，割れ，軟化，溶出がない。
（７）耐衝撃性能：更生部は，「JIS A 6916 建築用下地調整塗布材」と同等以上の耐衝撃性を有する。
（８）水理性能：更生後のマンホールは，管口断面の縮小がなく，流下性能に影響がない。
（９）維持管理性能：更生後のマンホールは，内空断面の縮小による昇降，管路の清掃・浚渫作業等に支障を与えない。
２．防食工法（Ｇ工法）（１）施工性：１～３号マンホールに対して施工ができる。
（２）耐久性能
１）耐薬品性：ＭＬＲモールドは,「下水道用強化プラスチック複合管(JSWAS K-2)2017」と同等以上の耐薬品性を有する。
２）耐硫酸性：ＭＬＲモールドは, 50 年間相当の耐硫酸性能を有する。
３）水 密 性：防食部は，0.1 MPa の外水圧に耐える水密性を有する。
（３）防食被覆性能：更生工法（Ｇ工法）は，以下の性能を有する。
１）被覆の外観：被覆にしわ，むら，剥がれ，割れがない。
２）コンクリートの固着性：0.24 N/mm2 以上
３）耐硫酸性：10 ％の硫酸水溶液に 120 日間浸せきしても被覆にふくれ，割れ，軟化，溶出がない。
４) 硫黄侵入深さ：10 ％の硫酸水溶液に 120 日間浸漬した時の浸入深さが設計厚さに対して１ ％以下である。（目地部は５ ％以下かつ 100 μｍ以下）
５) 耐アルカリ性：水酸化カルシウム飽和水溶液に 60 日間浸せきしても被覆にふくれ，割れ，軟化，溶出がない。
６）透水性：透水量が 0.15 ｇ以下（４）耐衝撃性能：防食部は,「JIS A 6916 建築用下地調整塗布材」と同等以上の耐衝撃性を有する。
技術の区分名称
技術の区分名称
基準達成型 '18－防食（シートライニング工法）および開発目標型
技術の適用範囲
技術の適用範囲（１）更生工法（Ｅ工法）
形状：円形１～３※号マンホール,
コンクリート減肉量：組立マンホール
現場打ちマンホール※

深さ：５ ｍ以下
コンクリート壁厚の 37.5 mm 以下
コンクリート壁厚の 50.0 mm 以下※ 現場打ち３号マンホールについては，壁厚 300 mm 以上を対象とする。
（２）防食工法（Ｇ工法）

形状：円形１～３号マンホール

施工実績
施工実績
１９９１年２月～２０２３年３月(単位：基)
Ｅ工法

Ｇ工法

特殊人孔
0号

1号

2号

3号

4号

33

2,628

1,148723

170

丸・角

角枡

計

2007.4～
6,280

934

252

392

技術保有会社および連絡先
技術保有会社および連絡先【技術保有会社】【問合せ先】

アクアインテック株式会社

http://www.aquaintec.co.jp/

管清工業株式会社

http://www.kansei-pipe.co.jp/

アクアインテック株式会社

TEL 0537-35-0312

ＭＬＲ協会

TEL 0537-25-7739※協会に関する相談は，直接，協会へお尋ねください。
審査証明有効年月日
審査証明有効年月日
2024 年３月 13 日～2029 年３月 31 日
インターネットによる情報公開
インターネットによる情報公開・公益財団法人

日本下水道新技術機構

・建設技術審査証明協議会

https://www.jiwet.or.jp/
https://www.jacic.or.jp/sinsa/